764 Sitzung der phys.-math. Classe v. 10. Juli. — Mittheilung v. 19. Juni. 
1: 
Die benutzten Spiegel und die durchsichtigen 
Metallschichten. 
Bei den Versuchen über Reflexion habe ich anfangs kreisrunde 
Stahlspiegel von 35"" Durchmesser und 6"" Dieke von sehr hoher 
Politur benutzt. Die Spiegel wurden entweder zwischen die Pole ge- 
bracht, dort entsprechend befestigt oder seitlich an die die Pole 
verbindenden Anker angelegt. Etwaige Durchbiegungen derselben 
wurden untersucht, indem man die Bilder, welche die Spiegel gaben, 
mit einem Fernrohr beobachtete. Als gespiegelte Objeete wurden 
horizontale und verticale Millimeterscalen benutzt. Die kleinen Ver- 
zerrungen und Verschiebungen der Spiegelhilder beim Erregen des 
Magneten liessen die Durchbiegungen oder Änderungen in der Lage 
der Spiegel erkennen. Bei den Versuchsreihen mit solchen Spiegeln, 
die später angegeben werden, waren mit Scala und Fernrohr keine 
Verzerrungen zu constatiren, durch welche die beobachteten optischen 
Effeete hätten erklärt werden können. 
Dann habe ich Spiegel verwendet, welche aus Spiegelmetall be- 
standen und welche mit einer dünnen Schicht Eisen oder Nickel gal- 
vanoplastisch überzogen wurden. Endlich kam ich dazu, Spiegelglas- 
platten mit ganz dünnen durchsichtigen Eisenschichten galvanoplastisch 
zu belegen. 
Soll ein Metall galvanoplastisch auf eine Glasfläche niedergeschlagen 
werden, so muss zunächst die Glastläche leitend gemacht werden. 
Ich versuchte, Spiegelglas auf die bekannte Weise zu versilbern und 
das Eisen auf diese Silbersehicht abzulagern. Bisher haben diese 
Bemühungen zu keinem Resultate geführt. Sobald der Strom geschlossen 
wurde und Eisen oder ein anderes Metall sich auf dem Silber aus 
der Flüssigkeit abzulagern begann, löste sich die Silbersehieht in 
Fetzen von dem Glase ab. Bei sehr guter Versilberung und bei 
richtig gewählter Stromdichte mag es vielleicht doch gelingen, das 
Silber galvanoplastisch zu überziehen, wenigstens habe ich kleinere 
Stücke versilberten Glases einige Male verkupfern können. Ich habe 
diesen Weg zunächst verlassen, da sich ein bequemerer bot. Hr. Könıs 
in Paris benutzt für die bei seinen akustischen Apparaten verwendeten 
rotirenden Spiegel ein Spiegelglas, auf dessen einer Fläche eine ganz 
dünne, sehr schön spiegelnde Platinschieht eingebrannt ist. Die 
Platinschicht ist so dünn, dass sie sehr gut durchsichtig ist. Ob 
dieselbe völlig eohärent ist, mag dahingestellt sein, jedenfalls ist sie 
leitend genug, um sie als Elektrode zu benutzen und auf ihr ein 
